718 
Z. Weyberg. 
man kein Natriumferrichlorsodalith , sondern das Ferrisilikat 
\a, Fe 2 Si 4 0, 2 . 
Drei Gramm einer Mischung 2 Si 0 2 . Fe 2 0 5 . Xa 2 0, aus Sili- 
ciumdioxydhydrat, Eisenoxydhydrat und Soda zubereitet, mischte ich 
mit HO g Natriumchlorid zusammen uud erhitzte das Gemenge 
96 Stunden lang bis zu Dunkelkirschrotglut, so daß das Natrium- 
chlorid während des ganzen Versuches auf der Oberfläche der 
Schmelze eine zähe halbflüssige Schicht bildete. Solche Be- 
dingungen der Temperatur wurden deswegen festgehalten, weil bei 
höherer Temperatur sich die ganze Menge des zum Versuche ver- 
wendeten Eisenoxydhydrats in Hämatit verwandelte und selbst- 
verständlich auf diese AVeise aus der Reaktion beseitigt wurde. 
Die zweite Bedingung eines günstigen Verlaufes dieser Re- 
aktion ist das möglichst sorgfältige Zerreiben des zum Versuche 
dienenden Materials. Die Mischung 2Si0 2 . Fe 2 0 3 . Na 2 0 . nXaC'l 
wird erst im großen Porzellanmörser zerstoßen und muß dann noch 
weiter in kleinen Portionen im Achatmörser recht fein zerrieben 
werden , so lange , bis das mehlartige Pulver vollständig gleich- 
mäßig wird. Wenn darin noch einzelne braune und weiße Klumpen 
zu bemerken sind, so erhalten wir besimmt nach dem Schmelzen 
eine häßliche Mischung von unbestimmten Produkten, die sich 
nicht scheiden lassen. 
Die auf diese Weise zubereitete Substanz blieb 96 Stunden 
lang in einer schwachen Flamme eines großen Teclubrenners. 
Dabei entstand eine Schmelze, die sehr leicht aus dem Platintiegel 
hcfansgenommen werden konnte. Diese Schmelze bestand aus 
zwei sich scharf unterscheidenden Teilen. Der obere Teil (rosa 
